[15] Ueber neue Mineralvorkommnisse in Oesterreich. 649 



schwachen Fettglanz. Da also unser Vorkommen nicht mehr vollkommen 

 dem Sachverhalt, wie Laspeyres ihn beschrieb, entspricht, und sich 

 merkliche Differenzen nach sorgfältiger Untersuchung herausstellen, so 

 kann man dasselbe zwar als eine dem Hygrophilit nahestehende, jedoch 

 nicht als eine idente Substanz bezeichnen. 



Wegen der dicht feinblättrigen Structur, die unter dem Mikro- 

 skop so deutlich zu erkennen ist, erlaubte ich mir, dieses neue Vor- 

 kommen mit dem Namen „Pyknophyllit" zu bezeichnen. 



B. Zerinulmte Massen und technische Producte. Weisserde. 



§. 1. Natürliches Vorkommen. 



Die von vier verschiedenen Localitäten stammenden Mineralmassen 

 zeigen alle gemeinsame Merkmale, und, wie die Untersuchung ergab, 

 eine fast gleiche chemische Constitution. 



Bemerkenswerth bleibt bei den zermulmten Massen der Umstand, 

 dass dieselben stets an solchen Stellen sich vorfi nden, wo der Gebirgs- 

 druck am stärksten zu wirken vermochte. Gewöhnlich wird zwischen 

 einer Einsattelung oder in einer Thalmulde dieses Material vor- 

 gefunden. 



Dieser secundäre Mineraldetritus ist bald rein weiss, bald mehr 

 oder weniger grünlich gefärbt und setzt sich aus grösseren oder kleineren 

 stark doppelbrechenden Schüppchen zusammen. 



Die ganze Masse fühlt sich fettig an und bleibt an der Zunge 

 haften. Nächst den Schachten, wo diese Massen zu Tage gefördert 

 werden, finden sich dieselben ausserordentlich wasserreich, stellen oft eine 

 brei- oder schlammartige Masse dar und erlangen erst, wenn sie luft- 

 trocken geworden, eine feste Form. Ins Wasser gebracht zerfallen sie 

 sehr rasch. Schüttelt man das Gefäss, in welches man mehrere Stücke 

 gebracht hatte, so bleiben die Schüppchen längere Zeit suspendirt, 

 während kleine Pyknophyllitstücke und Quarzkörner, welch letztere als 

 äusserst fein vertheilte Partikelchen in der ganzen Masse vorkommen, 

 sich zu Boden setzen. Quarz, den man trotz aller Sorgfalt nie entfernen 

 kann, begleitet den ganzen Zug. Er ist mechanisch beigemengt und 

 bildet einen störenden Factor bei den Analysen. Selbst die „Gold- 

 schmidtische Lösung" führt hier nicht zu den gewünschten Resultaten. 

 Die Dichte beider Minerale ist nahezu dieselbe und eine Scheidung von 

 Quarz und der eigentlichen Substanz mit den zu Gebote stehenden 

 Mitteln fast undurchführbar. 



Die eben besprochenen Substanzen schmelzen nicht vor dem 

 Löthrohre, geben, wenn sie lufttrocken sind, im Kölbchen sehr wenig 

 Wasser ab und zeigen unter der mit Wasserdampf erfüllten Glasglocke 

 eine nur sehr geringe Wasseraufnahme. Die Substanz zeigte nach dem 

 ersten Tage eine Aufnahme von T257 Procent, welche aber in den 

 nachfolgenden Tagen constant blieb. Wenn auch die Wasseraufnahme 

 etwas grösser ist als beim Pyknophyllit, so ist sie immerhin noch 

 gering gegen die bedeutende Aufnahme von Wasser, wie sie Laspeyres 



